## ANALISIS PEMANFAATAN LIMBAH KERTAS DAN KARDUS UNTUK PENYERAPAN SISA FLUIDA CAIR PADA INDUSTRI (STUDI KASUS di PT. XYZ)
Dicky Seprianto 1) , Moch. Yunus 2) , A. Zamheri 3)
Dodi Endra 4) , Moch. Yusuf 5) , Alief Burhanuddin Y.H. 6)
1,2,3) Staf Pengajar Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Sriwijaya
4,5,6) Mahasiswa Prodi D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan Politeknik Negeri Sriwijaya Jl. Srijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139 Telp: 0711-353414 Fax: 0711-453211 e-mail: dickyseprianto@gmail.com

## Abstrak
Kertas  merupakan  telah  menjadi  salah  satu  kebutuhan  pokok  disemua aktifitas perkantoran pada setiap Industri, sehingga tidak bisa dihindari lagi kertas dapat  menjadi  limbah  yang  langsung  dibuang  ke  TPA.  Begitupun  juga  dengan Kardus  bekas  kemasan  barang-barang  khususnya  barang  mueble  perkantoran seperti  bekas  kemasan  pembelian  kursi,  meja,  AC  dan  barang  perkantoran lainnya  serta  bekas  kemasan  makanan  dan  minuman  merupakan  limbah  yang sama seperti halnya dengan kertas dapat langsung dibuang ke TPA. Oleh karena itu  peneliti  akan  mencoba  memanfaatkan  limbah  kertas  dan  kardus  untuk menyerap dan mengisolir tumpahan, ceceran, maupun genangan sisa fluida cair agar  tidak  terjadi  pencemaran  lingkungan.  Dengan  menggunakan  alat  yang disebut  Absorbent  Pillow  dari  campuran  cacahan  kertas  dan  kardus.  Alat  ini dapat digunakan untuk menyerap sisa fluida cair seperti: genangan air, tumpahan minyak, maupun bocoran oli. Dalam penelitian ini akan dianalisis seberapa besar daya  serap  zat  cair  (air,  oli,  minyak  mentah)  terhadap  campuran  kertas  dan kardus dengan waktu dan kompisisi yang ditentukan.
Kata  Kunci :  Limbah  Kertas-Kardus,  Pemanfaatan  Limbah,  Absorbent  Pillow, Daya Serap Kertas

## 1. PENDAHULUAN
Pada  dunia  industri  dalam  menjalankan proses bisnis Perusahaan sangat banyak dijumpai limbah seperti kertas dan kardus bekas khususnya pada  setiap  perusahaan  yang  besar  seperti industri  Minyak  dan  Gas.  Karena  didalam  aktifitas perkantoran  kertas  telah  menjadi  salah  satu kebutuhan  pokok,  meskipun  sudah  ada  beberapa media  elektronik  sebagai  pengganti  fungsi  kertas sebagai  penyimpan  data,  namun  dalam  kegiatan sehari-hari  perkantoran  masih  banyak  diperlukan hard  copy  atau  print  out  dokumen-dokumen  untuk keperluan  tandatangan  dan  lain  sebagainya. Kertas  yang  tidak  digunakan  lagi  seperti:  kertas bekas  yang  harus  dibuang  atau  dihancurkan karena  merupakan  rahasia  perusahaan,  kertas hasil  print  out  yang  tidak  dapat  digunakan  karena human  error,  dan  lain  sebagainya.  sehingga menjadi  limbah  yang  dapat  langsung  dibuang  ke Tempat  Pembuangan  Akhir  (TPA).  Pengelolaan limbah  kertas  dan  kardus  yang  sering  dijumpai pada saat ini yaitu dimanfaatkan menjadi Art Paper dan  sering  juga  digunakan  menjadi  kerajinan tangan  seperti  keranjang  sampah,  vas  bunga, tempat  pensil,  kartu  ucapan,  tas,  dan  lain
sebagainya.  Limbah  kertas  juga  terdiri  dari berbagai  jenis  di  antaranya,  kertas  tulis,  majalah, koran, karton atau pun pembungkus makanan[4].
Kertas  memiliki  daya  kapilaritas  yang berbeda-beda. Hal ini tergantung pada kandungan selulosa  pada  kertas  tersebut.  Semakin  banyak mengandung  selulosa,  maka  semakin  besar  daya kapilaritasnya, beberapa faktor yang mempengaruhi  kecepatan  kapilaritas  zat  cair adalah : besar gravitasi bumi, kandungan selulosa yang  terdapat  pada  kertas,  dan  jenis  serta kekentalan  zat  cair.  Jenis  kertas  yang  paling  baik digunakan  untuk  sampul  adalah  kertas  linen, karena  kecepatan  peresapan  zat  cairnya  sangat kecil,  ditinjau  dari  kecepatan  kapilaritas  zat  cair, jenis  kertas  yang  paling  baik  digunakan  untuk kromatografi  adalah  kertas  Buffalo[1].  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  kertas  bersifat hidrofilik  atau  menyerap  air.  Dari  kedua  jenis kertas  menunjukkan  bahwa  kertas  yang  berumur lebih lama akan memiliki daya serap air yang lebih besar, yaitu hingga mencapai 211,4737[2].
Gambar 1. Limbah kertas dan kardus
Industri  adalah  kegiatan  ekonomi  yang mengolah  bahan  mentah,  bahan  baku setengah  jadi  atau  barang  jadi  menjadi  barang yang  bermutu  tinggi  dalam  penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan  industri.  Dengan  demikian,  industri merupakan  bagian  dari  proses  produksi.  Bahan bahan  industri  diambil  secara  langsung  maupun tidak  langsung,  kemudian  diolah,  sehingga menghasilkan  barang  yang  bernilai  lebih  bagi masyarakat.  Kegiatan  proses  produksi  dalam industri itu disebut dengan perindustrian. pengklasifikasian  industri  didasarkan  pada  kriteria yaitu  berdasarkan  bahan  baku,  tenaga  kerja, pangsa  pasar,  modal  atau  jenis  teknologi  yang digunakan. Selain faktor-faktor tersebut, perkembangan  dan  pertumbuhan  ekonomi  suatu negara  juga  turut  menentukan  keanekaragaman industri  negara  tersebut,  semakin  besar  dan kompleks  kebutuhan  masyarakat  yang  harus dipenuhi,  maka  semakin  beranekaragam  jenis industrinya[3]. Minyak bumi adalah suatu campuran  cairan  yang  terdiri  dari  berjuta senyawa  kimia,  yang  paling  banyak  adalah senyawa hidrokarbon yang terbentuk dari dekomposisi  yang  dihasilkan  oleh  fosil  tumbuh tumbuhan  dan  hewan  "Minyak  bumi  dan  derivate minyak bumi menghasilkan bahan bakar kendaraan bermotor, pesawat terbang, dan kereta api"  Tumbuhan  dan  hewan  juga  menghasilkan minyak  pelumas  yang  dibutuhkan  untuk  alat mesin  industri".  Minyak  bumi  bukan  merupakan bahan  yang  seragam,  melainkan  mempunyai komposisi  yang  sangat  bervariasi,  bergantung pada lokasi lapangan minyak dan juga kedalaman sumur.  Minyak  bumi  merupakan  senyawa  kimia yang  terdiri  dariunsur-unsur  karbon, sulfur,  oksigen,  halogenida  dan  logam.  Senyawa yang hanya terdiri dari unsur karbon dan hidrogen dikelompokkan  kedalam  senyawa  hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon diklasifikasikan atas naftanik,  farafinik,  dan  aromatik,  sedangkan senyawa campuran antara unsur karbon, hidrogen, halogenida  dan  logam,  dikelompokkan  dalam senyawa nonhidrokarbon[5].
Absorbent Pillow adalah metode yang efektif dan ekonomis untuk menangani tumpahan minyak. Ini digunakan untuk membersihkan dan menghilangkan tumpahan minyak d di mana penggunaan peralatan respons tumpahan

## Limbah kertas dan kardus
Industri  adalah  kegiatan  ekonomi  yang mengolah  bahan  mentah,  bahan  baku,  barang setengah  jadi  atau  barang  jadi  menjadi  barang yang  bermutu  tinggi  dalam  penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan  industri.  Dengan  demikian,  industri merupakan  bagian  dari  proses  produksi.  Bahan- langsung  maupun tidak  langsung,  kemudian  diolah,  sehingga menghasilkan  barang  yang  bernilai  lebih  bagi masyarakat.  Kegiatan  proses  produksi  dalam industri itu disebut dengan perindustrian. pengklasifikasian  industri  didasarkan  pada  kriteria kan  bahan  baku,  tenaga  kerja, pangsa  pasar,  modal  atau  jenis  teknologi  yang faktor tersebut, perkembangan  dan  pertumbuhan  ekonomi  suatu negara  juga  turut  menentukan  keanekaragaman industri  negara  tersebut,  semakin  besar  dan s  kebutuhan  masyarakat  yang  harus dipenuhi,  maka  semakin  beranekaragam  jenis industrinya[3]. Minyak bumi adalah suatu campuran  cairan  yang  terdiri  dari  berjuta-juta senyawa  kimia,  yang  paling  banyak  adalah senyawa hidrokarbon yang terbentuk dari i  yang  dihasilkan  oleh  fosil  tumbuh- tumbuhan  dan  hewan  "Minyak  bumi  dan  derivate minyak bumi menghasilkan bahan bakar kendaraan bermotor, pesawat terbang, dan kereta api"  Tumbuhan  dan  hewan  juga  menghasilkan minyak  pelumas  yang  dibutuhkan  untuk  alat-alat esin  industri".  Minyak  bumi  bukan  merupakan bahan  yang  seragam,  melainkan  mempunyai komposisi  yang  sangat  bervariasi,  bergantung pada lokasi lapangan minyak dan juga kedalaman sumur.  Minyak  bumi  merupakan  senyawa  kimia unsur  karbon,  hidrogen, sulfur,  oksigen,  halogenida  dan  logam.  Senyawa yang hanya terdiri dari unsur karbon dan hidrogen dikelompokkan  kedalam  senyawa  hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon diklasifikasikan atas naftanik,  farafinik,  dan  aromatik,  sedangkan tara unsur karbon, hidrogen, halogenida  dan  logam,  dikelompokkan  dalam
Absorbent Pillow adalah metode yang efektif dan ekonomis untuk menangani tumpahan minyak. Ini digunakan untuk membersihkan dan menghilangkan tumpahan minyak di darat atau air, di mana penggunaan peralatan respons tumpahan
minyak  mekanis  tidak  layak  secara  ekonomi.  Oil Absorbents  bekerja  dengan  menyerap  dan mengandung  minyak  sampai  benar dengan  minyak.  Oil  Absorbents  memiliki  sifat hidrofobik  yang  tinggi  dan  dapat  menyerap  dan menahan  minyak  sebanyak  25  kali  beratnya sendiri[6].
Gambar 2. Oil-Only sorbent pillow skimmer M-65
Metode cobbx adalah Jumlah gram air yang diserap  oleh  satu  meter  persegi  lembaran  kertas atau  karton  dalam  waktu  penyerapan detik, diukur pada kondisi standar. Kondisi standar yaitu  kondisi  ruang  pengujian  lembaran  pulp, kertas dan karton dengan suhu 23 50%    2%.  Kelembapan  Relatif  (RH)  yaitu perbandingan  antara  kandungan  uap  air  dalam udara pada suhu dan tekanan tertentu, dinyatakan dalam  persen.  Daya  serap  air  (cobbx)  dihitung menurut persamaan sebagai berikut :
Cobbx=  ((a-b))/c  x F  (g/m2)  ………….(1) Keterangan: a =
massa  kertas  sesudah  dibasahi, dinyatakan dalam gram (g) b = massa  kertas  sebelum  dibas dinyatakan dalam gram (g) c = luas  daerah  uji,  dinyatakan  dalam sentimeter persegi  (cm2) F =
faktor  konversi  terhadap satuan luas
Cobbx  adalah  daya  serap  air  yang  terjadi selama  waktu  penyerapan  x  detik,  dinyatakan dalam gram per meter persegi (g/m
Prinsip  kerja  untuk  uji  swelling  adalah dengan  cara  merendam    material,  dimana  pada penelitian  ini  dilakukan  pada  limbah  kertas  dan kardus,  dalam  sejumlah  fluida  cair  seperti  Air, Minyak  Pelumas  (Oli),  dan  Minyak  Mentah (Crude).  Perendaman  dilakukan tertentu.  Setelah mencapai  waktu  yang ditentukan akan ditimbang berat kertas dan kardus, sehingga didapat  perbedaan  berat  awal  hingga  berat  kertas setelah  periode  yang  diinginkan.  Derajat  swelling dihitung  dari  berat  akhir  dikurang  berat  awal berat awal kertas.
1286  E-ISSN : 2622-7649
minyak  mekanis  tidak  layak  secara  ekonomi.  Oil Absorbents  bekerja  dengan  menyerap  dan mengandung  minyak  sampai  benar-benar  jenuh dengan  minyak.  Oil  Absorbents  memiliki  sifat nggi  dan  dapat  menyerap  dan menahan  minyak  sebanyak  25  kali  beratnya

## Only sorbent pillow skimmer 65
Metode cobbx adalah Jumlah gram air yang diserap  oleh  satu  meter  persegi  lembaran  kertas atau  karton  dalam  waktu  penyerapan  selama  x detik, diukur pada kondisi standar. Kondisi standar yaitu  kondisi  ruang  pengujian  lembaran  pulp, kertas dan karton dengan suhu 23 ℃ 1 ℃ dan RH 50%    2%.  Kelembapan  Relatif  (RH)  yaitu perbandingan  antara  kandungan  uap  air  dalam tekanan tertentu, dinyatakan dalam  persen.  Daya  serap  air  (cobbx)  dihitung menurut persamaan sebagai berikut :
b))/c  x F  (g/m2)  ………….(1)
massa  kertas  sesudah  dibasahi, dinyatakan dalam gram (g)
massa  kertas  sebelum  dibasahi, dinyatakan dalam gram (g)
luas  daerah  uji,  dinyatakan  dalam
faktor  konversi  terhadap
Cobbx  adalah  daya  serap  air  yang  terjadi selama  waktu  penyerapan  x  detik,  dinyatakan dalam gram per meter persegi (g/m2).[8]
Prinsip  kerja  untuk  uji  swelling  adalah dengan  cara  merendam    material,  dimana  pada penelitian  ini  dilakukan  pada  limbah  kertas  dan kardus,  dalam  sejumlah  fluida  cair  seperti  Air, Minyak  Pelumas  (Oli),  dan  Minyak  Mentah (Crude).  Perendaman  dilakukan  dengan  lama tertentu.  Setelah mencapai  waktu  yang ditentukan akan ditimbang berat kertas dan kardus, sehingga didapat  perbedaan  berat  awal  hingga  berat  kertas setelah  periode  yang  diinginkan.  Derajat  swelling dihitung  dari  berat  akhir  dikurang  berat  awal  per

## 2. BAHAN DAN METODA
Pengertian  metode  penelitian  secara  umum adalah  membahas  bagaimana  secara  berurut suatu eksperimen dilakukan, yaitu dengan alat apa dan prosedur bagaimana suatu penelitian dilakukan.  Ada  dua  aspek  ekeperimen,  yaitu desain  eksperimen  dan  analisa  statistik  data. Desain  eksperimen  adalah  proses  perancangan eksperimen untuk mengumpulkan data  yang tepat sehingga  dapat  dianalisa  dengan  menggunakan metode  statistik  dan  mendapatkan  kesimpulan yang bersifat objektif dan valid [8].
Tahapan  penelitian  yaitu  dimulai  dengan studi  literatur  dan  observasi  lapangan  terhadap proses  aktifitas  perkantoran  pada  industri,  serta proses  produksi  industri  itu  sendiri.  Lokasi  industri yang  dijadikan  tempat  penelitian  adalah  PT. Pertamina  (Persero)  Refinery  Unit  III  Plaju Palembang. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan  alat  bantu  penelitian.  Gambar  2 menunjukkan diagram alir pengujian dan penelitian yang  dilaksanakan  di  PT.  Pertamina  (Persero)
Refinery Unit
III Plaju
Palembang
dan Laboratorium  Teknik  Mesin  Politeknik  Negeri Sriwijaya.

## 2.1   Peralatan Dan Bahan
Peralatan  dan  bahan  yang  digunakan  pada penelitian ini adalah :
• Alat Uji  :  Absorbent  Pillow  dari  campuran cacahan kertas dan kardus.
• Alat Ukur : Timbangan Digital dan Literan
• Alat Bantu :  Mesin  pencacah kertas, tali pengikat, jarring.
• Absorbent  Pillow,  serta  potongan  drum bekas.
• Alat Keselamatan: Masker, sarung tangan.
Pengertian  metode  penelitian  secara  umum adalah  membahas  bagaimana  secara  berurut suatu eksperimen dilakukan, yaitu dengan alat apa dan prosedur bagaimana suatu penelitian Ada  dua  aspek  ekeperimen,  yaitu desain  eksperimen  dan  analisa  statistik  data. Desain  eksperimen  adalah  proses  perancangan eksperimen untuk mengumpulkan data  yang tepat sehingga  dapat  dianalisa  dengan  menggunakan metode  statistik  dan  mendapatkan  kesimpulan
Tahapan  penelitian  yaitu  dimulai  dengan studi  literatur  dan  observasi  lapangan  terhadap proses  aktifitas  perkantoran  pada  industri,  serta proses  produksi  industri  itu  sendiri.  Lokasi  industri elitian  adalah  PT.
Pertamina  (Persero)  Refinery  Unit  III  Plaju Palembang. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan  alat  bantu  penelitian.  Gambar  2 menunjukkan diagram alir pengujian dan penelitian yang  dilaksanakan  di  PT.  Pertamina  (Persero) Plaju Palembang dan Laboratorium  Teknik  Mesin  Politeknik  Negeri
Peralatan  dan  bahan  yang  digunakan  pada
:  Absorbent  Pillow  dari  campuran
Timbangan Digital dan Literan.
:  Mesin  pencacah
Absorbent  Pillow,  serta  potongan  drum
Alat Keselamatan: Masker, sarung tangan.
Gambar 2. Diagram alir penelitian
Bahan  utama  yang  digunakan  dalam penelitian ini yaitu : Air, Minyak Pelumas (Oli), dan Minyak Mentah (Crude).
2.2   Pembuatan Absorbent Pillow
2.2.1   Tahapan Persiapan
• Kumpulkan  limbah  kertas  dan  kardus  bekas sebanyak mungkin.
• Siapkan  mesin  pencacah  kertas mencacah  kertas  dan  kardus  tersebut menjadi  serpihan  kecil.  Mesin  pencacah kertas  yang  digunakan  yaitu  merek  Origin
Super  Cut  dengan  maksimal  12  Sheets kertas.
• Siapkan  jaring  absorbent  pillow  dengan ukuran P. 45 x L. 55 cm
2.2.2  Tahapan  Penentuan Campuran Bahan Untuk menentukan komposisi berat
campuran  cacahan  kertas  dan  kardus  dalam penelitian  ini  adalah  dengan  dasar  pertimbangan bahwa pada aktifitas kegiatan perkantoran maupun  dalam  proses  produksi  industri  sendiri, lebih  banyak  limbah  kertas  dari  pada  limbah kardus  yang  dihasilkan.  Dikarenakan  kertas merupakan  kebutuhan  pokok  untuk  menunjang operasioanal  perusahaan  dan  dikonsumsi  atau digunakan  setiap  hari  dalam  aktifitas  perkantoran, sedangkan  limbah  kardus  tidak  terlalu  banyak
1286  E-ISSN : 2622-7649

## Diagram alir penelitian
Bahan  utama  yang  digunakan  dalam penelitian ini yaitu : Air, Minyak Pelumas (Oli), dan

## Pembuatan Absorbent Pillow

## Tahapan Persiapan
Kumpulkan  limbah  kertas  dan  kardus  bekas
Siapkan  mesin  pencacah  kertas  untuk mencacah  kertas  dan  kardus  tersebut menjadi  serpihan  kecil.  Mesin  pencacah kertas  yang  digunakan  yaitu  merek  Origin  – Super  Cut  dengan  maksimal  12  Sheets
Siapkan  jaring  absorbent  pillow  dengan ukuran P. 45 x L. 55 cm.
ahapan  Penentuan  Komposisi  Berat Untuk menentukan komposisi berat
campuran  cacahan  kertas  dan  kardus  dalam penelitian  ini  adalah  dengan  dasar  pertimbangan bahwa pada aktifitas kegiatan perkantoran maupun  dalam  proses  produksi  industri  sendiri, limbah  kertas  dari  pada  limbah kardus  yang  dihasilkan.  Dikarenakan  kertas merupakan  kebutuhan  pokok  untuk  menunjang operasioanal  perusahaan  dan  dikonsumsi  atau digunakan  setiap  hari  dalam  aktifitas  perkantoran, sedangkan  limbah  kardus  tidak  terlalu  banyak
dikarenakan  pembelian  barang  seperti  meuble perkantoran  meja,  kursi,  lemari  file,  AC.  Tidak dilakukan  setiap  saat.  Hanya  jika  ada  kebutuhan saja.  Dari  penjelasan  tersebut,  dapat  ditentukan bahwa  komposisi  berat  campuran  cacahan  kertas dan kardus yang akan digunakan dalam penelitian ini  lebih  banyak  persentase  kertas  dari  pada kardus yang digunakan. Agar pemanfaatan limbah yang dihasilkan lebih efektif.. Tabel 1 menunjukkan perbandingan komposisi berat campuran bahan.
Tabel 1. Perbandingan komposisi berat campuran bahan.

## 2.2.3  Tahapan Pembuatan Absorbent Pillow
• Nyalakan mesin pencacah kertas dan kardus pastikan dalam kondisi baik.
• Lakukan  pencacahan  dengan  memasukan kertas  dan  kardus  bekas  ke  lobang  mesin. Lakukan dengan pencacahan kertas terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pencacahan  kardus.  Lalu  Pisahkan  hasil pencacahan  kertas  dan  kardus.  Lakukan secara  berulang  hingga  mencapai  jumlah atau  volume  yang  dibutuhkan.  Ukuran cacahan  kertas  adalah  4  x  25  x  0.094  mm. Dan ukuran cacahan kardus adalah 4 x 25 x 3.5 mm.
• Pembentukan  A.  Pillow  1  dengan  campuran cacahan  kertas  dan  kardus  90%  VS  10% dari  berat  total  absorbent  pillow.  Standar berat  absorbent  pillow  yang  akan  dibuat yaitu 2 kg. Hitung terlebih dahulu banyaknya komposisi berat campuran kertas dan kardus dengan cara sebagai berikut :
Cacahan kertas   = 90/100  x 2000 gr = 1800 gr = 1,8 kg Cacahan kardus  = 10/100  x 2000 = 200 gr = 0,2 kg Setelah  itu  timbang  cacahan  tersebut dengan  timbangan  yang  telah  disiapkan, cacahan  kertas  seberat  1,8  kg,  cacahan kardus  seberat  0,2  kg.  Kemudian  lakukan pembentukan  absorbent  pillow  dengan memasukkan  cacahan  kertas  dan  kardus
kedalam lobang jaring absorbent pillow. Lalu ikat lobang dengan tali pengikat.
• Pembentukan  A.  Pillow  2  dengan  campuran cacahan  kertas  dan  kardus  80%  VS  20% dari  berat  total  absorbent  pillow.  Standar berat  absorbent  pillow  yang  akan  dibuat yaitu 2 kg. Hitung terlebih dahulu banyaknya komposisi berat campuran kertas dan kardus dengan cara sebagai berikut :
Cacahan kertas   = 80/100  x 2000 gr = 1600 gr = 1,6 kg Cacahan kardus  = 20/100  x 2000 gr = 400 gr = 0,4 kg Setelah  itu  timbang  cacahan  tersebut dengan  timbangan  yang  telah  disiapkan, cacahan  kertas  seberat  1,6  kg,  cacahan kardus  seberat  0,4  kg.  Kemudian  lakukan pembentukan  absorbent  pillow  dengan memasukkan  cacahan  kertas  dan  kardus kedalam lobang jaring absorbent pillow. Lalu ikat lobang dengan tali pengikat.
• Pembentukan  A.  Pillow  3  dengan  campuran cacahan  kertas  dan  kardus  70%  VS  30% dari  berat  total  absorbent  pillow.  Standar berat  absorbent  pillow  yang  akan  dibuat yaitu 2 kg. Hitung terlebih dahulu banyaknya komposisi berat campuran kertas dan kardus dengan cara sebagai berikut :
Cacahan kertas   = 70/100  x 2000 gr
= 1400 gr = 1,4 kg Cacahan kardus  = 30/100  x 2000 gr = 600 gr = 0,6 kg
Setelah  itu  timbang  cacahan  tersebut dengan  timbangan  yang  telah  disiapkan, cacahan  kertas  seberat  1,4  kg,  cacahan kardus  seberat  0,6  kg.  Kemudian  Lakukan pembentukan  absorbent  pillow  dengan memasukkan  cacahan  kertas  dan  kardus kedalam lobang jaring absorbent pillow. Lalu ikat lobang dengan tali pengikat.
• Pembentukan  A.  Pillow  4  dengan  campuran cacahan  kertas  dan  kardus  60%  VS  40% dari  berat  Total  absorbent  pillow.  Standar berat  absorbent  pillow  yang  akan  dibuat yaitu 2 kg. Hitung terlebih dahulu banyaknya komposisi berat campuran kertas dan kardus dengan cara sebagai berikut :
Cacahan kertas   = 60/100  x 2000 gr
= 1200 gr = 1,2 kg Cacahan kardus  = 40/100  x 2000 gr = 800 gr = 0,8 kg Setelah  itu  timbang  cacahan  tersebut dengan  timbangan  yang  telah  disiapkan, cacahan  kertas  seberat  1,2  kg,  cacahan kardus  seberat  0,8  kg.  Kemudian  Lakukan pembentukan  absorbent  pillow  dengan memasukkan  cacahan  kertas  dan  kardus kedalam lobang jaring absorbent pillow. Lalu ikat lobang dengan tali pengikat.
• Pembentukan  A.  Pillow  5  dengan  campuran cacahan  kertas  dan  kardus  50%  VS  50% dari  berat  Total  absorbent  pillow.  Standar
Kertas Kardus
1 A. Pillow 1 90% 10% Campuran cacahan kertas dan kardus pada Absorbent Pillow 1 adalah 90% VS 10% dari berat total Absorbent Pillow 2 A. Pillow 2 80% 20% Campuran cacahan kertas dan kardus pada
Absorbent Pillow 2 adalah 80% VS 20% dari berat total Absorbent Pillow 3 A. Pillow 3 70% 30% Campuran cacahan kertas dan kardus pada
Absorbent Pillow 3 adalah 70% VS 30% dari berat total Absorbent Pillow 4 A. Pillow 4 60% 40%
Campuran cacahan kertas dan kardus pada
Absorbent Pillow 4 adalah 60% VS 40% dari berat total Absorbent Pillow 5 A. Pillow 5 50% 50%
Campuran cacahan kertas dan kardus pada Absorbent Pillow 5 adalah 50% VS 50% dari berat total Absorbent Pillow Persentase Campuran Absorbent Pillow No Keterangan
berat  absorbent  pillow  yang  akan  dibuat yaitu 2 kg. Hitung terlebih dahulu banyaknya komposisi berat campuran kertas dan kardus dengan cara sebagai berikut : Cacahan kertas   = 50/100  x 2000 gr = 1000 gr = 1 kg Cacahan kardus  = 50/100  x 2000 gr = 1000 gr = 1 kg Setelah  itu  timbang  cacahan  tersebut dengan  timbangan  yang  telah  disiapkan, cacahan  kertas  seberat  1  kg,  cacahan kardus  seberat  1  kg.  Kemudian  Lakukan pembentukan  absorbent  pillow  dengan memasukkan  cacahan  kertas  dan  kardus kedalam lobang jaring absorbent pillow. Lalu ikat lobang dengan tali pengikat.
• Selanjutnya  lakukan  pembuatan  absorbent pillow  1,  2,  3,  4,  dan  5  masing-masing sebanyak tiga (3) buah.

## Gambar 3. Hasil cacahan kertas
Gambar 4. Hasil cacahan kardus

## 2.3 Proses Pengujian Daya Serap
Langkah-langkah proses pengujian
penyerapan fluida cair terhadap kertas dan kardus adalah sebagai berikut :
• Siapkan potongan drum bekas untuk wadah fluida cair yang akan diuji sebanyak 3 buah.
• Siapkan  fluida  cair  :  Air,  Minyak  Pelumas (Oli), Minyak Mentah (Crude) yang akan diuji masing-masing  sebanyak  tiga  puluh  (30) liter.
• Masukkan  masing-masing  fluida  tersebut kedalam potongan drum yang telah disiapkan.
• Siapkan alat  penguji  : absorbent pillow  1,  2, 3,  4,  dan  5),  timer,  timbangan,  peralatan safety  seperti  sarung  tangan,  kaca  mata pelindung, dan lain-lain.
• Lakukan  pengujian  absorbent  pillow  1  dan seterusnya dengan cara merendam absorbent  pillow  kedalam  drum  yang  berisi fluida.
• Nyalakan stopwatch untuk pengujian 5 menit terlebih  dahulu,  setelah  mencapai  5  menit matikan  stopwatch  dan  segera  angkat masing-masing absorbent pillow lalu diamkan  absorbent  pillow  beberapa  menit hingga  tidak  ada  lagi  fluida  yang  menetes. Lalu  timbang  absorbent  pillow  yang  sudah terserap  oleh  zat  cair.  Kemudian  tulislah data yang diperoleh.
• Masukan absorbent pillow berikutnya lakukan  pengujian  untuk  waktu  10  menit dengan  langkah  pengujian  sama  seperti pada point 6.
• Selanjutnya  lakukan  pengujian  untuk  waktu 15  menit  dengan  cara  yang  sama  seperti pengujian sebelumnya.

## 2.4   Pengumpulan Data
Penilitian  yang  dilakukan  adalah  bersifat kualitatif. Pengumpulan data dengan cara menimbang  penyerapan  zat  cair  yang  meresap pada  masing-masing  absorbent  pillow.  Dimana terdapat  lima  macam  absorbent  pillow  dengan komposisi bahan yang berbeda. Setelah melakukan percobaan masukan data hasil percobaan  kedalam  tabel  penelitian.  Setelah  itu lakukan  analisis  data  dengan  cara  menghitung peresapan zat cair pada masing-masing absorbent pillow.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembuatan Absorbent Pillow dari campuran cacahan  kertas  dan  kardus  yang  sudah  siap kemudian  dilakukan  pengujian  pada  masing- masing  spesimen  dengan  objek  yang  telah disediakan (Air, Oli dan Minyak Mentah) pengujian dilakukan  dengan  metode  uji-Swelling  yang kemudian  dianalisa  sehingga  diketahui  seberapa besar  penyerapan  limbah  kertas  dan  kardus terhadap  fluida  cair  dan  campuran  yang  paling optimal terhadap penyerapan fluida cair. Hasil dari penelitian  ini  adalah  Absorbent  Pillow  dari campuran  kertas  dan  kardus  mulai  dari  komposisi berat  90%  vs  10%  sampai  dengan  50%  vs  50% yang  telah  diujicobakan  dari  beberapa  media  Air, Oli dan Minyak Mentah dengan variasi waktu yang telah  ditentukan  yaitu  5  sampai  dengan  15  menit. Data  hasil  pengujian  ditunjukkan  pada  tabel  2 sampai dengan tabel 4.
Tabel 3. Data pengujian Absorbent Pillow dengan waktu 10 menit
Tabel 4. Data pengujian Absorbent Pillow dengan waktu 15 menit
Dari hasil pengujian didapat bahwa penyerapan  Absorbent  Pillow  dari  campuran cacahan  kertas  dan  kardus    terhadap  media  Air dapat  menggunakan  Absorbent  Pillow  1  dengan
OKTOBER 2018

## ISSN : 2085-1286  E
Data pengujian Absorbent Pillow dengan waktu 10 menit
Data pengujian Absorbent Pillow dengan waktu 15 menit
Dari hasil pengujian didapat bahwa penyerapan  Absorbent  Pillow  dari  campuran cacahan  kertas  dan  kardus    terhadap  media  Air dapat  menggunakan  Absorbent  Pillow  1  dengan
komposisi  berat  campuran  90%  kertas  vs  10% kardus  dari  berat  awal  yang  telah  ditentukan dengan  waktu  penyerapan  selama  10  menit, dikarenakan hasil peyerapan lebih banyak
1286  E-ISSN : 2622-7649 Data pengujian Absorbent Pillow dengan waktu 10 menit Data pengujian Absorbent Pillow dengan waktu 15 menit
komposisi  berat  campuran  90%  kertas  vs  10% awal  yang  telah  ditentukan dengan  waktu  penyerapan  selama  10  menit, dikarenakan hasil peyerapan lebih banyak
dibandingkan  dengan  Absorbent  Pillow  yang  lain. Sedangkan penyerapan terhadap minyak pelumas (oli) baiknya dapat menggunakan Absorbent Pillow 4  dengan  komposisi  berat  campuran  60%  kertas vs  40%  kardus  dari  berat  awal  yang  telah ditentukan  dengan  waktu  penyerapan  selama  10 menit,  dikarenakan  hasil  peyerapan  lebih  banyak dibandingkan  dengan  Absorbent  Pillow  yang  lain. Kemudian  penyerapan  terhadap  minya
Gambar 5. Grafik derajat swelling dengan waktu 5 (lima) menit
Gambar 6. Grafik derajat swelling dengan wakt
VOL 10, NO 2, OKTOBER 2018
ISSN : 2085-1286  E
dibandingkan  dengan  Absorbent  Pillow  yang  lain. Sedangkan penyerapan terhadap minyak pelumas (oli) baiknya dapat menggunakan Absorbent Pillow gan  komposisi  berat  campuran  60%  kertas vs  40%  kardus  dari  berat  awal  yang  telah ditentukan  dengan  waktu  penyerapan  selama  10 menit,  dikarenakan  hasil  peyerapan  lebih  banyak dibandingkan  dengan  Absorbent  Pillow  yang  lain. Kemudian  penyerapan  terhadap  minyak  mentah
(crude)  baiknya  dapat  menggunakan  Absorbent Pillow  1  dengan  komposisi  berat  campuran  90% kertas  vs  10%  kardus  dari  berat  awal  yang  telah ditentukan  dengan  waktu  penyerapan  selama  10 menit,  dikarenakan  hasil  peyerapan  lebih  banyak dibandingkan  dengan  Absorbent  Pillow  yang  lain. Grafik derajat sweeling hasil pengujian ditunjukkan pada gambar 5 sampai dengan 7.
Grafik derajat swelling dengan waktu 5 (lima) menit
Grafik derajat swelling dengan waktu 10 (sepuluh) menit
1286  E-ISSN : 2622-7649
(crude)  baiknya  dapat  menggunakan  Absorbent Pillow  1  dengan  komposisi  berat  campuran  90% kertas  vs  10%  kardus  dari  berat  awal  yang  telah ditentukan  dengan  waktu  penyerapan  selama  10 menit,  dikarenakan  hasil  peyerapan  lebih  banyak an  Absorbent  Pillow  yang  lain. Grafik derajat sweeling hasil pengujian ditunjukkan pada gambar 5 sampai dengan 7.
Grafik derajat swelling dengan waktu 5 (lima) menit
u 10 (sepuluh) menit
Gambar 7. Grafik derajat swelling dengan waktu 15 (sepuluh) menit

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian  yang telah dilakukan terhadap  analisis  pemanfaatan  limbah  kertas  dan kardus  untuk  penyerapan  sisa  fluida  cair  pada industri, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Waktu penyerapan absorbent pillow dari campuran cacahan  kertas  dan  kardus  yang  paling  optimum terhadap  fluida  cair  (air,oli,  dan  crude)  yaitu  10 menit.
• Semakin  tinggi  tingkat  vsikositas/kekentalan zat  cair  maka  semakin  besar  daya  serap yang dihasilkan.
• Semakin  lama  waktu  perendaman  maka kandungan  selulosa  pada  kertas  a semakin ter-urai .
• Dilihat  dari  besaran  hasil  penyerapan  yang paling  baik  digunakan  untuk  menyerap  air dan minyak mentah adalah absorbent pillow 1 dengan komposisi berat campuran 90% vs 10%.
• Sedangkan untuk penyerapan minyak pelumas (oli) yang paling baik menggunakan absorbent  pillow  4  dengan  kompo campuran 60% vs 40%.
OKTOBER 2018

## ISSN : 2085-1286  E
Grafik derajat swelling dengan waktu 15 (sepuluh) menit
Berdasarkan penelitian  yang telah dilakukan terhadap  analisis  pemanfaatan  limbah  kertas  dan kardus  untuk  penyerapan  sisa  fluida  cair  pada industri, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Waktu penyerapan absorbent pillow dari campuran n  kardus  yang  paling  optimum terhadap  fluida  cair  (air,oli,  dan  crude)  yaitu  10
Semakin  tinggi  tingkat  vsikositas/kekentalan zat  cair  maka  semakin  besar  daya  serap
Semakin  lama  waktu  perendaman  maka kandungan  selulosa  pada  kertas  akan
Dilihat  dari  besaran  hasil  penyerapan  yang paling  baik  digunakan  untuk  menyerap  air dan minyak mentah adalah absorbent pillow 1 dengan komposisi berat campuran 90% vs
Sedangkan untuk penyerapan minyak aik menggunakan
absorbent  pillow  4  dengan  komposisi  berat

## DAFTAR PUSTAKA
1.  Haffandi,  Linda.  2010,  Pengaruh  Berbagai Jenis  Terhadap  Kecepatan  Kapilaritas  Zat Cair. (online), (http://linda haffandi.blogspot.co.id/2010/12/pengaruh berbagai-jenis-kertas tanggal 20 Januari 2018). 2.  Permatasari,  Deka,  2018,  Penelitian  Daya Serap  Air  Terhadap  Kertas Laporan Penelitian. (online). (https://www.academia.edu/12158126/swelli ng), diakses tanggal 20 Januari 2018.
3.  R.M,  Egi,  M.  2016,  Makalah  Industri, Fakultas  Teknologi  Industri,  Jurusan  Teknik Industri, Universitas Guna Darma, Bekasi.
4.  Akkas Hidayat, R. 2012, Makalah Pengolahan Limbah Kertas. (online),
(https://rakamunited17.wordpress.com/2013/ 01/12/makalah-pengolaha
diakses tanggal 19 Januari 2018.
5.  Hasanah, P, et al, 2015, Makalah Pengolahan  Minyak  Bumi  dan  Kilang. Makalah.  Fakultas  Matematika  dan  Ilmu Pngetahuan  Alam,  Universitas  Sumatera Utara, Medan. 6.  ……..,absorbent pillow, 2018, http://www.slickbar.co.id/id/produk/detail/abs orbent-pillow,  diakses  tanggal  21  Januari 2018.
7.  SNI 0499:2008, Kertas dan Karton Daya Serap Air - Metode Cobbx.
Grafik derajat swelling dengan waktu 15 (sepuluh) menit
Haffandi,  Linda.  2010,  Pengaruh  Berbagai Jenis  Terhadap  Kecepatan  Kapilaritas  Zat Cair. (online), (http://linda- haffandi.blogspot.co.id/2010/12/pengaruh- kertas-kertas.html, diakses tanggal 20 Januari 2018). Permatasari,  Deka,  2018,  Penelitian  Daya Serap  Air  Terhadap  Kertas  –  Uji  Swelling. Laporan Penelitian. (online). (https://www.academia.edu/12158126/swelli ng), diakses tanggal 20 Januari 2018. R.M,  Egi,  M.  2016,  Makalah  Industri, Fakultas  Teknologi  Industri,  Jurusan  Teknik Industri, Universitas Guna Darma, Bekasi. Akkas Hidayat, R. 2012, Makalah Pengolahan Limbah Kertas. (online), (https://rakamunited17.wordpress.com/2013/ pengolahan-limbah-kertas/), diakses tanggal 19 Januari 2018. Hasanah, P, et al, 2015, Makalah Pengolahan  Minyak  Bumi  dan  Kilang.
Makalah.  Fakultas  Matematika  dan  Ilmu Pngetahuan  Alam,  Universitas  Sumatera ……..,absorbent pillow, 2018, ar.co.id/id/produk/detail/abs pillow,  diakses  tanggal  21  Januari SNI 0499:2008, Kertas dan Karton - Cara Uji
Metode Cobbx.